618 VARIATION RÉSIDUELLE DU DEUXIÈME MODULE 



Néanmoins, la méthode nous a permis de déterminer 

 le coefficient moyen de variation du 2* module d'élas- 

 ticité à diverses températures, mais la précision de ces 

 mesures n'est pas très grande, les températures élevées 

 n'ayant pas été déterminées avec la même précision 

 que les températures basses. Nous donnons cependant 

 ces valeurs dans le tableau ci-dessous : 



Entre 29°,7 el o6^4 p -- + 0.000595 



» 29°.7 et 78%7 • p = + 0.000562 

 » 29°,7 et 98°,9 p = + 0,000565 



Etant donnée l'importance toujours croissante que 

 prend l'emploi de l'invar dans la construction des ins- 

 truments de physique, nous avons cru utile d'appliquer 

 la méthode très sensible des coïncidences à l'étude de 

 l'influence d'un recuit à température élevée sur les 

 variations résiduelles subséquentes. 



Dans ce but, le fil, après avoir été chauffé à 99° 

 pendant 24 heures, a été ramené à la température de 

 29°, 70. Le changement survenu dans son module était 

 par notre méthode (ô = 0,003318). Puis le fil a subi 

 alors un nouveau recuit de 1 2 heures à la température 

 d'ébullition de l'acétone (soit environ 56°). Enfin, il a 

 été ramené à la même température de 29°, 70. 



Dans ces conditions, ce second recuit s'est montré 

 sans influence appréciable sur le 2^ module d'élasticité. 



Les tableaux suivants résument ces expériences, que 

 M. Woelflé a bien voulu se charger d'effectuer et auquel 

 nous exprimons ici toute notre gratitude. 



Avant le recuit à l'acétone. 



Température 29'.70 — = i. 00498 



z 



